> db — 
russite, il fenomeno termo-dispersivo si compia effettivamente colla precedenza di 
un colore sugli altri, non vha dubbio; e che questo fenomeno possa estendersi ad 
altre sostanze, è facile verificarlo; ma possiamo asserire di esser davanti a un feno- 
meno generale? In tal caso, mentre i due consueti tipi di dispersione 4 degli assi ot- 
tici non sempre rappresentano una caratteristica e tanto meno una proprietà essen- 
ziale della sostanza, i due tipi ora definiti di dispersione AT servirebbero a porre in 
evidenza un fatto costante ed intrinseco per ogni sostanza. 
La cosa merita di essere studiata più da vicino. 
Se un minerale presenta ad ogni temperatura un tipo unico di dispersione 4 
degli assi ottici, la dispersione AT evidentemente è sempre concorde o sempre di- 
scorde. 
La stessa cosa accade pure per un cristallo che, variando #, presenti il pas- 
saggio degli assi ottici da un piano ad un altro perpendicolare al primo, giacchè 
durante l’intero movimento termo-dispersivo, i colori si succedono nello stesso ordine. 
Ma, quando una sostanza si presenta, a volte con o >v, a volte con 0<v, a se- 
conda della località da cui proviene, o anche, per una data località, a seconda del 
cristallo esaminato, o, per uno stesso cristallo, a seconda della plaga esplorata, sol- 
tanto l’esperienza può decidere se effettivamente la dispersione 4T è sempre d'un 
tipo unico per ogni sostanza. 
Occorre naturalmente conoscere due cose: 1° in qual senso varia con / l'angolo 
degli assi ottici; 2° qual tipo di dispersione 4 essi presentano nei singoli casi. 
Disgraziatamente gli autori talvolta forniscono una sola di queste notizie e 
molto raramente tutte e due. Allo stesso Des-Cloizeaux sfuggì l'importanza della 
coesistenza di questi due dati. 
Dispersioni 4 e T considerate nei gruppi isomorfi. 
Intanto, prima di andare avanti, osserviamo che molte sostanze si possono rite- 
nere con sicurezza dotate di dispersione AT degli assi ottici costante, cioè o sempre 
concorde, o sempre discorde. Ora, il considerare, come si suole, quale caratteristica 
di un minerale la dispersione o >v o la sua opposta, ha fatto sì che spesso fra due 
minerali isomorfi si stabiliscano delle differenze, le quali molte volte son più appa- 
renti che sostanziali. Così p. es. consideriamo il gruppo Aragonite, Stronzianite, 
Cerussite; nei due primi il P. A. è parallelo ad 100, con 0< v; nel terzo il P. À. 
è parallelo a 010 con o >». Questa diversità nel contegno ottico sarebbe essen- 
ziale se la diversità nel tipo di dispersione tra i due primi minerali ed il terzo 
non fosse accompagnata dalla differente orientazione del P. A.; ma invece serve @ 
rilevare un'analogia fra le tre sostanze a più buon diritto isomorfe: infatti l'espe- 
rienza dimostra che nell'Aragonite e nella Stronzianite l'angolo degli assi ottici è 
decrescente (E" < E), mentre è crescente (E° > E) nella Cerussite; e perciò tutte 
e tre le sostanze appartengono al tipo 0 = v, ossia presentano tutte e tre la disper- 
sione termo-croica concorde. 
Il fatto che la Cerussite differisce nell’orientazione del P. A. e nel tipo di disper- 
sione 4 degli assi ottici, è in relazione colle condizioni di ambiente in cui la Cerussite 
